( 7" ) 

 Alors, comme l'a remarqué Gustave Rose, le platine est ordinairement 

 anguleux et même cristallisé (i) ; c'est ce que témoigne l'un des échantil- 

 lons que je viens de déposer dans la collection de l'École des Mines, 

 comme les précédents dont j'ai parlé. 



)) Quelle que soit la différence de leur constitution chimique, une asso- 

 ciation aussi constante de ces deux minéraux n'est sans doute pas fortuite; 

 elle paraît être significative, comme je vais essayer de le montrer, et servir 

 de témoin à des réactions par lesquelles a passé originairement la gangue 

 du platine. 



» Quand on fond au contact de Tair du platine allié à du fer, on voit 

 aune très-haute température le fer s'oxyder avec rapidité et se transformer 

 en partie en étincelles, en partie en une scorie magnétique. Ainsi que j'ai 

 eu l'occasion de l'observer, soit sur des alliages artificiels, soit sur des 

 pépites naturelles de platine très-ferrifère, dans les expériences où j'ai 

 produit artificiellement le platine magnétipolaire, après une sorte d'affi- 

 nage, le platine reste comme un noyau dans la scorie, formée aux dépens 

 du fer qui lui était primitivement allié, à peu près comme il se présente 

 dans le fer chromé de la nature. 



M Ces produits d'expériences offrent une autre analogie avec les échan- 

 tillons naturels; car le platine qui est ainsi associé au fer chromé paraît se 

 distinguer du platine des autres gisements, par la forte proportion de fer 

 métallique auquel il est allié. C'est ainsi que le platine, très-riche en fer 

 et doué du magnétisme polaire, ne paraît avoir été rencontré, au moins 

 jusqu'à présent, qu'en compagnie du fer chromé (i). 



» Le chrome étant, comme le fer, très-oxydable, on peut donc se rendre 

 compte de cette relation entre le platine et le fer chromé, en supposant 

 que les trois corps, platine, fer et chrome, étaient d'abord à l'état métal- 

 lique, puis que, en présence d'une certaine quantité d'oxygène et à une 

 température élevée, il s'est produit un départ des métaux les plus oxydables. 



(1) Reise nach Ural, t. II, p. 386. — De Kokscharow, Materialen zur Minéralogie Russ- 

 lands, t. V, p. 1 7g. 



(2) Dans les nombreuses analyses de minerais de plaline que MM. H. Sainte-Claire Deville 

 et Debray ont publiées à l'occasion de leurs belles recherches sur ce métal [Annales de 

 Chimie et de Physique, 3' série, t. LVI), ces savants n'ont pas trouvé un contenu en fer 

 dépassant 12 pour 100. D'après ces analyses, comme dans celles que l'on doit à Berzélius, à 

 Osann, à INI. de Blucliin, les minerais de Nichné-Ta{^ilsk se distinguent par leur forte teneur 

 en fer. M. de Muchin annonce y avoir trouvé jusqu'à 17,1 3 et même 18,93 dans des grains 

 noirs préalablement traités par de l'acide. (De Kokscharow, Ouvrage précité, t. V, p. 186.) 



92.. 



